LA DILATABILITÉ DES ACIERS AU NICKEL 413 
priétés magnétiques et sur les dilatations m'ont conduit à éta- 
blir cette règle approximative : Une unité de manganèse dans 
un acier au nickel remplace une quantité de fer égale à 1,6, 
l'excédent sur le total égal à 100 étant porté en déduction sur 
la proportion de nickel. Cette proposition à laquelle il ne faut 
pour le moment, attacher d’autre signification que celle d'une 
notion empirique, sera justifiée dans d’autres publications. On 
a porté, dans le tableau des compositions, sous le titre «Ni 
réduit », la quantité de nickel qui assurerait à des alliages con- 
tenant uuiformément 0,5 Mn, des propriétés sensiblement équi- 
valentes à celles des alliages étudiés. Cette assimilation facilitera 
plus tard la discussion des résultats. 
Ordre des expériences. — Le plan des recherches avait été établi 
en vue d'examiner, pour chaque coulée, une barre en alliage 
naturel (laminée à chaud et refroidie à l’air), une barre trem- 
pée, une barre réchauffée à 900° et refroidie au four, enfin 
une barre étirée de 50 p. 100 après trempe. 
Il semblait évident que le recuit devait agir, par rapport à 
l’état naturel, en sens contraire de la trempe. Or, pour plusieurs 
des tiges recuites à Imphy, les changements furent trouvés de 
même sens, Ce qui m’engagea à soumettre ces dernières à un 
nouveau recuit. Grâce à la grande obligeance de M. E. Baudin, 
cette opération a pu être faite dans les fours à porcelaine de la 
Manufacture nationale de Sèvres. Les barreaux étaient enfermés 
dans des tubes de fer, que l’on achevait de remplir avec du sable 
siliceux. La température atteinte par le four dépassait un peu 
1000°, et le refroidissement s’effectuait en trois jours. On a 
trouvé, dans la plupart des cas, les barres incrustées de sable à 
tel point qu’elles agissaient comme des meules sur les outils 
d’acier très dur (limes, etc.) employés pour en nettoyer la 
surface. Le sens des résultats relatifs aux premiers recuits s’est 
toujours trouvé confirmé et parfois accentué. La concordance 
étant ainsi établie, plusieurs des barres furent recuites à Sèvres 
seulement, pour éviter une perte de temps. | 
Le résultat qui vient d’être énoncé était au moins paradoxal ; 
jai cru pouvoir l’attribuer à une transformation profonde de 
l’alliage, allant au delà des actions thermiques. Seul le retour à 
l'état naturel, obtenu par un réchauffement de courte durée. 
